878 
gelegen in het eleclromoloriscli gedrag \an ijzer l.o.v. oplossingen, 
die een wisselend gehalte aan fen-o en ferri-ionen bevatten, zooals 
nit de volgende tabel blijkt. 
Fe-electrode in oplossingen met wisselende verhouding ^ 
Opmerking 
Potentiaal van den Fe-electrode 
t. 0 . V. Vio N. Calomel electrode 
Fe-electrode in 1 N. Ferrosulfaat 
— 0,622 V 
„ Vs N. Ferro + VsN. 
Ferrizoiit 
— 0,400 „ 
in 1 N. Ferrisulfaat 
— 0,292 „ 
Zooals in de inleiding werd gezegd, dient eerst de complexiteit 
l)ewezen te Avorden, en daarna kan men trachten nit te maken, of 
de ionen in waardigheid verschillen. 
De theorie der allotropie zag reeds in het anodische polarisatie- 
verschijnsel van ijzer een duidelijk experimenteel bewijs en thans is 
door de aantastingsproeven het eerste o. i. onomstootelijke bewijs 
geleverd. 
En nu dit stadium is bereikt, treedt het electromotorische gedrag 
van ijzer t. o. v. oplossingen met een wisselend gehalte aan ferro- 
en ferri-ionen in een ander licht. 
Nu wij n.1. weten, dat ijzer verschillende metaalionen bevatten 
moet, ligt het voor de hand te 
beproeven, of de waargenomen 
verschijnselen van uit het nieuwe 
gezichtspunt te verklaren zijn 
onder de aanname, dat ijzer 
ionen van verschillende waar- 
digheid bevat. En inderdaad, 
voor zoover wij thans het ge- 
bied der waarnemingen kunnen 
overzien, slaagt deze poging 
volkomen. 
Ontwerpen wij voor het stelsel 
Fe-electrolyt een L,x Fig. op de 
wijze, zooals reeds door een 
van ons is aangegeven, dan is 
het in Fig. 1 geteekende ver- 
band, tussclien het pseudobinaire 
a z 
